SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 347 



Un étalon d'acier trempé doit donc être stabilisé non seulement 

 par une exposition prolongée à une température relativement éle- 

 vée, 100° par exemple, mais encore par un stag-e à une tempéra- 

 ture peu différente de celle de son emploi. La rég-le empirique 

 permettant de calculer les long-ueurs définitives d'une barre à 

 diverses températures est la suivante : Ces longueurs sont une 

 fonction quadratique de la température, comptée à partir du zéro 

 vulgaire. Ainsi, entre 0° et 20°, le mouvement sera égal à 4 *^/o de 

 la variation totale entre 0° et 100°, soit de 0:^,2 pour une barre de 



I métré, quantité négligeable dans l'immense majorité des cas. 

 Pensant que les variations de volume des aciers trempés avaient 



pour conséquence des changements du module d'élasticité, M. Guil- 

 laume engagea M. Paul Ditisheim à suivre la marche de chrono- 

 mètres de marine dont le spiral était soumis à diverses actions 

 thermiques. Les résultats obtenus étaient tels que permettait de 

 les prévoir l'étude des variations de longueur. On peut en déduire 

 quelques règles pratiques pour le traitement des spiraux; de plus, 

 ces constatations permettent d'expliquer certaines différeiices 

 observées dans les actions des températures sur des chronomètres 

 neufs ou ayant marché pendant quelques années. 



Les changements de dimensions des aciers trempés rendent très 

 difficile la mesure de leur dilatabilité, surtout dans la période ini- 

 tiale. On y parvient cependant en faisant des observations croi- 

 sées et en corrigeant chaque résultat individuel conformément 

 aux indications données, par l'étude des changements avec le 

 temps et avec la température. 



La dilatabilité d'un acier au carbone trempé est toujours plus 

 élevée que celle du même acier recuit. Mais la dilatation la plus 

 élevée ne se produit pas dans l'acier trempé et vierge d'étuvage. 

 Au contraire, elle s'élève encore sensiblement par un étuvage 

 d'un certain nombre d'heures à 100°, passe par un maximum, 

 puis redescend vers une valeur limite. Létuvage n'est donc pas, 

 pour toutes les propriétés des aciers trempés, une action inverse 

 de la trempe et tendant seulement à la diminuer. Le phénomène 

 est, en réalité, beaucoup plus complexe. 



Les aciers autotrempants ordinaires présentent des phénomènes 

 analoe^ues à ceux qui affectent les aciers au carbone, mais de 

 moindre amplitude. Certains aciers de composition peu usuelle 

 éprouvent des variations de sens contraire. On peut donc espérer 

 réaliser des aciers stables possédant une dureté élevée, et dont la 

 dilatabilité soit sensiblement la même aux états trempé et recuit. 



II en résulterait une grande sécurité dans l'emploi des étalons 

 d'acier. 



